PARTIE EXPERIMENTAL?,. 58 1 



au globe d'or tres pur employe' par M. de Buffo n a ses 

 beiles experiences sur le progres de la chaleur; leur 

 densite se trouva avoir les rapports suivants avec 1'eau 

 dans laquelle ils furcnt plonges : . 



Le globe d or 19 */ s , 4 



L'or de monnoie. . . 17 */ 2 

 Le bouton de platine. *4 2 /4 



5 Ce bouton fut porte sur un tas d'acier pour es- 

 sayer sa ductilite. II sou tint fort bien quelques coups 

 de marteau ; sa surface devint plane, et nieme un pen 

 polie dans les endroits frappes; mais il se fendit bien- 

 tot apres, et il s'en detacha une portion, faisant a peu 

 pres le sixieme de la totalite; la fracture presenta plu- 

 sieurs cavites, dont quelques unes, d'environ une li- 

 gne de diainetre. avoient la blancheur et le brillant 

 de 1'argent; on remarquoit dans d'autres de petites 

 pointes elancees, com me les cristallisations dans les 

 geodes. Le sonimet de Tune de ces pointes, vu a la 

 loupe, etoit un globule absolument sernblable, pour 

 la forme, a celui de la troisieme experience, et aussi 

 de matiere vitreuse transparente , autant que son ex- 

 treme petitesse perniettoit d'en juger. An reste, tou- 

 tes les parties du bouton etoient compactes, bien Jiees, 

 et le grain plus fin , plus serre, que celui du meilleur 

 acier apres la plus forte trempe, auquel il ressembloit 

 d'ailleurs par la couleur. 



6 Quelques portions de ce bouton ainsi reduites 

 en parcelles a coups de marteau sur le tas d'acier. 

 nous leur avons presente 1'aimant, et aucune n'a ete 

 atliree ; mais les ayant encore pulverisees dans un mor - 

 tier d'agate, nous avons remarcrue que le barreau ma- 



